( lOOO ) 



qu'il est peroxyde par l'eau oxygénée dans une solution acide, contraire- 

 ment aux deux métaux précédents. La transformation est immédiate, 

 même à froid, et se fait plus commodément qu'avec tout autre réactif 

 oxydant. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la reproduction du zircon. 

 Note de MM. P. Hautefeuille et A. Perrey, présentée par I\I. Troost. 



« I. Le zircon, que H. Sainte-Claire Deville et Garon ont reproduit à 

 très haute température en faisant agir le fluorure de zirconium sur la silice 

 ou le fluorure de silicium sur la zircone, peut être obtenu à une tempéra- 

 ture qui ne dépasse pas 700° par l'action du bimolybdate de lithine sur un 

 mélange de zircone et de silice. (Nous avions eu recours déjà au même 

 agent minéralisateur pour la production de l'émeraude et de la phénacite.) 



)) Lorsque le mélange de zircone et do silice renferme un excès de base, 

 le zircon, seul produit de la réaction, s'isole aisément par lévigations. 



)) Lorsque le mélange renferme un excès d'acide, il y a formation simul- 

 tanée de zircon et de tridymite. L'acide fluorhydrique faible dissout la tri- 

 dymite, et la solution ne renferme pas trace de zircone ; les ci'istaux qui res- 

 tent indissous présentent la composition normale du zircon. Le zircon et la 

 tridymite sont donc les seuls produits formés, lors même que la minérali- 

 sation est effectuée en présence d'un excès de silice, c'est-à-dire dans des 

 conditions qui devraient favoriser la formation de l'auerbachite ou de 

 quelque autre silicate acide. 



» Nous avons obtenu des cristaux mesurables en chauffant pendant un 

 mois au moufle, à la température de 800°, dans un creuset de platine ; 

 I iB', 88 de zircone et 5^'', 84 de silice avec loo'' de bimolybdate de lithine; 

 du reste, les cristaux préparés entre 700° et i ooo"^ présentent des caractères 

 semblables. 



)) Ce sont des prismes hyalins, doués d'un éclat très vif, possédant la 

 densité, égale à 4,6, du zircon de Ceylan, longs ou courts, selon qu'ils ont 

 été préparés en présence d'un excès de zircone ou d'un excès de silice. 



» Ces prismes appartiennent au système quadratique ; le cristal est al- 

 longé dans la direction de l'axe quaternaire, terminé par quatre faces 6', 

 quelquefois modifié par quatre facettes sur les angles. L'angle mjm est 

 de 90", l'angle w, 6' est de i32°, 12'; sur des cristaux de la Somma, ce der- 

 nier a été trouvé égal à i32°io' (Des Cloizeaux). 



